— 55 — 



liehe Schmelzung des redazirten Metalls erreicht; allein 

 ebenso sehr ist es zu empfehlen , dieselbe nach vollen- 

 deter Reduktion nicht zu lange andauern zu lassen, indem 

 sonst leicht ein Antheil des reduzirten Metalls verbrennen 

 oder der Tiegel durch die Einwirkung des entstandenen 

 Fluornatriums Schaden leiden kann. Gewöhnlich hört man 

 im Augenblicke, da die Reduclion vor sich geht, ein 

 Zischen oder Krachen im Tiegel. Von da hinweg setzt 

 man die Feurung nur etwa noch 5 — 8 Minuten fort, rührt 

 die geschmolzene Masse mit einem thönernen Pfeifenstiel 

 um, wodurch sich das Aluminium zu einem einzigen 

 Klumpen zusammenschmelzt, erstickt nun sogleich das 

 Feuer durch Bedeckung und durch Schliessen aller Oeff- 

 nungen des Ofens und lässt den Apparat erkalten. 



Nach gänzlichem Erkalten wird der Tiegel in ein 

 Gefäss mit Wasser gelegt, wodurch sich die graue Salz- 

 masse aufweicht, und diese herausgenommen. Auf dem 

 Boden des Tiegels findet man das reduzirte Aluminium 

 als eine runde, völlig metallische Kugel. 



Die übrige Salzmasse enthält noch eine ziemliche 

 Menge fein zerlheiltcs Metall, theils in kleinern Körnern, 

 theils als ein grauliches , mehr oder weniger gröbliches 

 Pulver, welches beim Zerdrücken in einem Achatmörser 

 metallischen Glanz annimmt. Man sammelt dasselbe, rei- 

 nigt es durch Schlämmen, wobei zuweilen noch ansehn- 

 liche geschmolzene Kugeln zum V^orschein kommen. Bei 

 diesem Schlämmen entwickelt sich gewöhnlich ein übel- 

 riechendes Wasserstoffgas. Es ist anzurathen, das Wasser 

 sehr oft zu erneuern , weil die sich bildende alkalische 

 Lösung auf das Aluminium oxydirend einwirkt. 



Hat man bei dieser Operation die metallischen rundlichen 

 Körner herausgesucht, so ist es unnülz, das übrige amorphe 

 Pulver weiter auf Aluminiumgewinnung zu behandeln. 



